jeanflop/post-ocr-correction huggingface dataset:
analogues à ceux de verres, dans lesquels la majorité du fer est sous forme tétracoordonnée ([7], [8]). Parallèlement à l'augmentation de la durée du traitement hydrothermal, les paramètres Mössbauer des échantillons progressent vers ceux des kaolinites naturelles (A = 0,45 à 0,6 mm. s-1 et Δ = 0,3 à 0,4 mm. s-1 ([9], [10])) (fig. 2b) : la proportion de Fe3+ diminue par rapport à celle de Fe4+, traduisant l'incorporation de Fe3+ dans le réseau des kaolinites. 4. Spectroscopie infrarouge. — Les spectres ont été effectués sur un appareil Nicolet 5DX (Laboratoire de Minéralogie-Cristallographie, Universités Pierre-et-Marie-Curie et Paris-VII) à partir
5DX (Laboratoire de Minéralogie-Cristallographie, Universités Pierre-et-Marie-Curie et Paris-VII) à partir de pastilles contenant 3 mg d'échantillon pour 200 mg de KBr. Sur les spectres infrarouge des kaolinites de synthèse, la présence des bandes situées respectivement à 3 600 et 875 cm-1, attribuées aux vibrations de valence et aux vibrations de déformation du groupe FeOHL, témoignent du fer substitué dans les kaolinites ([9], [11]). Ces bandes sont observées pour des teneurs en Fe2O3 escomptées supérieures ou égales à 3 % (α =0,1). Fig. 2. — (a) Room temperature Mössbauer spectra of a starting glass and synthesized products. a, Fe content of
a starting glass and synthesized products. a, Fe content of the starting glass. (b) Evolution of the isomer shift (Δ) (relative to iron metal) and the quadrupole splitting (A), with hydrothermal aging duration, for the a = 0.2 série. C. R. Acad. Sci. Paris, t. 307, Série II, p. 1961-1966, 1988 1965 Lorsque les taux de fer augmentent, l'intensité des bandes à 3 600 cm-1 (fig. 3 a) et à 875 cm-1 (fig. 3 b) augmente nettement, tandis que celle de la bande de vibration Al2OH à 938 cm-1 diminue. Une bande située vers 818 cm-1 est attribuée aux vibrations
Une bande située vers 818 cm-1 est attribuée aux vibrations de déformation Fe2+ OH, notamment dans les argiles T.O.T. [12]. Dans cette zone, nos spectres montrent un épaulement de plus en plus marqué quand le taux de fer augmente, suggérant la présence d'atomes de fer voisins (fig. 3 b). Le rapport des intensités des bandes à 3 645 et 3 665 cm-1 est classiquement utilisé pour déterminer la cristallinité des kaolinites [13]. Sur les trois premiers spectres de la figure 3 a (α variant de 0,1 à 0,3), l'intensité de la bande à 3 665 cm-1 reste supérieure à celle
la bande à 3 665 cm-1 reste supérieure à celle de la bande à 3 645 cm-1, alors que celle à 3 600 cm-1 augmente régulièrement. Ces kaolinites de synthèse gardent donc une bonne cristallinité malgré une incorporation croissante de fer dans leur réseau. Seul, le spectre de l'échantillon le plus riche en fer correspond à celui d'une kaolinite de mauvaise cristallinité. D'autre part, le critère de cristallinité, fondé sur la disparition progressive de la bande Al2OH à 938 cm-1 [13], n'est pas vraiment applicable ici, du fait de la diminution de cette bande, concomitante à l'augmentation de la bande